BIHANG TILL K. 3V. VET.-AKAl). HANDL. BAND 9. N:() 1. 173 



med i alle fald sua meget som 6 % Al>,0.j, fra svenske mas- 

 ovne udmajiker sig i saerlig grad ved gjennemgaaende at vise 

 krystalliusk udvikling; overlladeglasset er her gauske tyndt 

 eller fattes fuldstaendig. Slag no. 30, med 7.7 5 % ALO.j, be- 

 staar af glas, hvori ligger en utallighed af temmelig store 

 oliviu-mikrolither; slag no. 44, med 7.84 % AUO^, er tomme- 

 tykt glas med en del krystalkugler; no. 34 cg 58, med resp. 

 8.9 2 og 9.9 7 % Al._,03, förer usaidvaulig meget glas; i no. 59, 

 med 9.8 5 % AUOj, indgaar lidt spinel samt en del CaS; da 

 der desuden optraeder en hel del temmelig store olivinkry- 

 staller, har slaggen makroskopisk gjennemgaaende krystallinsk 

 udseende; under mikroskopet sees, at der er en hel del glas 

 tilstede. — Disse undersögelser antyder, at allerede ea. 8 % 

 Al,03 maa vaere tilstraekkelig til at give slagger, hvor der 

 danner sig MgO-olivin, en lidt glasagtig habitus. Da MgO i 

 basiske slagger, ifölge den praktiske erfaring, i usaedvanlig 

 stor grad bidrager til at fremme krystallisationen (idet MgO- 

 olivin med stor lethed konstitueres), udfordres der sandsynlig- 

 vis en overmaade stor AUO-j-gehalt, for at de hidhörende slagger 

 skal blive gjennemgaaende glasagtige ^). 



Fayalitslaggerne no. 47 og no. 49 (med resp. 7.50 og 7.89 

 % AUO-j) er gjennemgaaende krystallinske -). — Stivslaggen 

 fra Kongsberg (med i alm. ca. 14 % AUO3) udmserker sig ved 

 at vaBre meget mindre krystallinsk iidviklet end ordiusere slag- 

 ger fra tilsvarende smeltninger, et forhold, som ikke kan til- 

 skrives andet end den store AUOg-gehalt. Ved mikroskopisk 

 iindersögelse af en forholdsvis grovkrystallinsk stuf er paavist 

 en sort, uigjennemsigtig RO . PioOj-forbindelse (sandsynligvis 

 magnetit) samt et silikat-mineral, som har stor lighed med 

 fayalit, men som aldrig er ndviklet i saa store individer, at 

 aldeles sikker bestemmelse er mulig. 



Til disposition staar 12 analyser af slagger, förende det 

 nye, hexagonale kalksilikat; af disse holder: 4 mellem 3 og 

 6 % ALO3, 3 mellem 6 og 9 %, 1 mellem 9 og 12 %, 3 

 mellem 12 og 15 %, nemlig resp. 12.35, 13. o og 14.7 8 %; den 

 resterende, no. 70, holder lidt över 15 % (to analyser af samme 

 material viser 15.2 8 og 15.4 3 %). Af denne serie synes at 



•) I saadanne AljOj-rige. MgO-förende smeltemasser, som neppe nogen- 

 sinde anvendes i praxis, vil formeutlig spinel danne sig, hvoraf re- 

 sulterer, at vi ikke faar noget rent glas. 



^) Muligens delvis begrundet i, at Al^Oj her for en del kan voere kon- 

 sumerat til dannelse af FeO.AljOjC?) 



